## KARAKTERISTIK KARET ALAM TERGRAFTING PATI ( STARCH ) DARI KULIT PISANG YANG DIMODIFIKASI DENGAN ASAM AKRILAT
(NR-g-St/AA)
Characteristics of Acrylic Acid Modified Banana Peel Starch-Grafted Natural Rubber (NR-g-St/AA)
* Tuti Indah SARI , SELPIANA, Prahady SUSMANTO, Nadira Ken KHALISA, dan Reza Rezita MAISYAROH
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Palembang-Indonesia * Email: tutiindahsari@ft.unsri.ac.id
Diterima : 15 Oktober 2022 / Disetujui : 17 November 2022

## Abstract
The  modification  of  natural  rubber was  carried  out  by  grafting  banana  peel starch modified with acrylic acid into the main chain of natural rubber. The use of acrylic acid modified banana peel starch aims to improve the natural properties of natural rubber such a s   t e n s i l e   s t r e n g t h   a n d   m a k e   i t biodegradable.  Process  optimization  is carried out by varying the ratio of starch: latex (1:1;  1:1.5;  1:2;  1:2.5;  1:3),  type  of  initiator Potassium  Persulfate  (PPS)  and  Ammonium Persulfate  (APS),  and  reaction  temperature (60°C,  70°C,  80°C).  Sample  characterization was carried out by analysis of FTIR, SEM, and percent grafting. The FTIR results showed the best  raw  material  ratio  is  1:1  (PPS  initiator) and  1:2  (APS  initiator).  At  the  same  ratio,  it showed  that  APS  works  better,  and  the optimum reaction temperature is at 80°C. The SEM  results  showed  samples  with  APS initiator  produce  better  morphology  with  no gaps  and  cracks  on  their  surface.  The calculation of grafting percentage shows that samples with a 1:1 ratio of raw materials have the highest grafting percentage. The results of this  study  are  expected  to  contribute  to  the development of rubber-based products.
Keywords: acrylic acid; banana peel starch; grafting; natural rubber

## Abstrak
Modifikasi  karet  alam  dilakukan dengan  pencangkokan starch kulit  pisang termodifikasi  asam  akrilat  pada  rantai utama karet alam. Penggunaan starch kulit pisang termodifikasi asam akrilat bertujuan untuk  meningkatkan  sifat  alamiah  karet alam seperti sifat daya tarik dan menjadikan karet  alam  mudah  untuk  terurai  secara hayati.  Optimalisasi  proses  dilakukan dengan  memvariasikan  rasio  bahan  baku starch :lateks dengan variasi rasio 1:1; 1:1,5; 1:2;  1:2,5;  1:3,  jenis  inisiator  Kalium Persulfate (KPS) dan Ammonium Persulfate (APS),  dan  temperatur  reaksi  (60°C,  70°C, 80°C).  Karakterisasi  sampel  dilakukan dengan  analisa  FTIR,  SEM,  dan  persen pencangkokan. Hasil FTIR rasio bahan baku terbaik  adalah  rasio  1:1  pada  penggunaan inisiator  KPS  dan  1:2  pada  penggunaan inisiator  APS.  Pada  rasio  yang  sama, inisiator  yang  bekerja  lebih  baik  yaitu  APS dan temperatur reaksi optimum berada pada temperatur 80°C. Hasil SEM menunjukkan sampel dengan inisiator APS menghasilkan morfologi  lebih  baik  karena  tidak  memiliki gap  dan  retakan  pada  permukaannya. P e r h i t u n g a n   p e r s e n   p e n c a n g k o k a n menunjukkan  sampel  dengan  variasi  rasio b a h a n   b a k u   1 : 1   m e m i l i k i   p e r s e n pencangkokan  yang  paling  besar.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  memberikan kontribusi  dalam  pengembangan  produk berbahan dasar karet.
Kata  kunci:  asam  akrilat;  karet  alam;  pati kulit pisang; pencangkokan
Jurnal Penelitian Karet, 2022, 40 (2)  : 93 - 106 Indonesian  J.  Nat. Rubb. Res. 2022, 40 (2) :  93 - 106 Doi : https://doi.org/10.22302/ppk.jpk.v40i2.821

## PENDAHULUAN
Karet alam memiliki sifat elastisitas, tensile strength , tear strength , dan daya rekat tinggi  (Handayani  et  al.,  2011)  sebagai kelebihannya,  namun  tidak  tahan  minyak dan cuaca sebagai kelemahannya (Simpson, 2002; Mark et al., 2013). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu  karet  alam  yaitu  dengan  modifikasi karet  alam  secara  fisik  dan  kimiawi.  Salah satu  metode  yang  digunakan  untuk modifikasi karet alam adalah pencangkokan ( grafting ). Metode pencangkokan merupakan teknik  modifikasi  polimer  yang  dilakukan dengan cara pencangkokan suatu monomer yang  terhubung  sebagai  cabang  pada  sisi rantai utama sebuah polimer (Koshy et al., 2016).
Modifikasi karet alam dengan metode pencangkokan telah banyak dilakukan. Sari et  al.  (2015)  telah  melakukan  modifikasi karet  alam  menggunakan  monomer akrilonitril  dan  stirena.  Penelitian  tersebut menunjukkan  adanya  perubahan  sifat mekanis dan kimia pada karet alam. Namun monomer  vinil  yang  digunakan  pada penelitian  ini  merupakan  turunan  minyak bumi yang tidak bersifat renewable sehingga perlu  dilakukan  penelitian  senyawa monomer  atau  polimer  alam  yang  dapat dicangkokan  pada  karet  alam  untuk meningkatkan ketahanan terhadap minyak maupun pelarut organik lainnya. Penelitian lain   d en gan   metod e  p en can g k ok an dilakukan  oleh  Syafiq  et  al.  (2019)  yang m e n g h a s i l k a n   k e s i m p u l a n   b e r u p a peningkatan  sifat  mekanik  dan  termal  dari karet alam yang dicangkok.
Pati  ( starch )  merupakan  polimer a l a m i   y a n g   t e r m a s u k   p a d a   j e n i s polisakarida. Starch menjadi  salah  satu polimer  alami  utama  yang  dipelajari  untuk memproduksi  material  yang  memiliki  sifat biodegradable . Starch dalam  beberapa penelitian banyak digunakan sebagai bahan tambahan  yang  dicampurkan  dengan polimer  lainnya  untuk  meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan, seperti pada  penelitian  pembuatan thermoplastic (Bergel et al., 2020) dan bioplastik (Meite et al., 2021).
Starch dapat diperoleh dari berbagai sumber  seperti  sel-sel  tanaman,  biji-bijian, dan  umbi-umbian  seperti  singkong,  beras, jagung,  pisang.  Salah  satu  sumber starch dapat menggunakan pemanfaatan dari kulit pisang.  Pisang  merupakan  salah  satu tanaman  yang  banyak  di  produksi  di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika (2022), konsumsi pisang mencapai 2,39 juta ton pada tahun 2021. Pada pisang terdapat limbah  berupa  kulit  pisang  sebanyak  35% dari  buahnya  (Rebello,  2013).  Kulit  pisang mengandung 18,5% starch (Setiawati et al., 2013).  Penelitian  yang  juga  memanfaatkan kulit  pisang  sebagai  sumber starch dilakukan  oleh  Melani  et  al.  (2019).  Pada penelitian  tersebut starch kulit  pisang digunakan  sebagai  bahan  pembuatan bioplastik.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan produk bioplastik dari starch kulit pisang dengan berbagai bahan perekat telah  memenuhi  nilai  SNI  biodegredasi bioplastik.
Modifikasi karet alam menggunakan starch telah diteliti sebelumnya, seperti yang d i l a k u k a n   o l e h   L i u   e t   a l .   ( 2 0 0 8 ) menunjukkan bahwa modifikasi karet alam menggunakan starch dapat  meningkatkan sifat-sifat mekanik dengan jumlah optimum starch .  Sifat-sifat  mekanik  tersebut  seperti tensile strength , elongation at break , dan tear strength . Riyajan dan Keawittarit (2016) dan Chalid  et  al.  (2020)  juga  menunjukkan bahwa  hasil  dari  modifikasi  karet  alam memiliki  peningkatan  pada  sifat  fisik  dan mekaniknya.  Menurut  Chalid  et  al.  (2020) karet  alam  termodifikasi starch memiliki daya tarik ( tensile strength ) yang lebih baik dibandingkan karet alam biasa.
Sifat  karet  alam  yang  nonpolar  dan hidrofobik dengan starch yang bersifat polar dan  hidrofilik,  diharapkan  produk  yang dihasilkan  mengarah  pada  sifat  lebih  ke polar  dan  hidrofilik. Starch yang  akan digunakan  pada  penelitian  ini  terlebih dahulu  akan  dimodifikasi  dengan  asam akrilat.  Dalam  penelitiannya  Lele  dan  Niju (2021)  telah  melakukan  modifikasi starch dengan  pencangkokan  monomer  asam akrilat.  Hasil  penelitiannya  mendapatkan perbedaan  yang  cukup  besar  dalam  bobot starch yang dicangkokkan dan starch murni dimana bobot starch tercangkok mengalami
Sari, Selpiana, Susmanto, Khalisa, dan Maisyaroh
kenaikan.  Menurut  Witono  et  al.  (2012) kenaikan  pada  bobot starch dikarenakan adanya asam akrilat yang tercangkok pada starch .
Inisiator  yang  digunakan  pada penelitian  ini  terdiri  atas  dua  jenis,  yaitu Kalium  persulfat (KPS)  dan Ammonium persulfat (APS). Penggunaan inisiator berupa KPS dan APS terhadap modifikasi karet alam telah dilakukan sebelumnya pada penelitian Sondari  et  al.  (2010).  Penelitian  tersebut melakukan modifikasi karet alam terhadap campuran monomer stiren/metil metakrilat dengan  inisiator  KPS  dan  APS.  Hasil p e n e l i t i a n   m e n u n j u k k a n   b a h w a penggunaan  inisiator  dapat  memengaruhi efisiensi pencangkokan karet alam.
Penelitian  yang  akan  dilakukan adalah modifikasi karet alam dengan starch dari kulit pisang termodifikasi asam akrilat menggunakan  metode  pencangkokan , sehingga  dihasilkannya  karet  alam tercangkok starch termodifikasi asam akrilat atau  dapat  disingkat  dengan  NR-g-St/AA. Penelitian  ini  penting  dilakukan  mengingat pemanfaatan karet alam yang cukup besar seperti  untuk  bahan  baku  pembuatan selang, ban, karet seal, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, penggunaan karet alam yang  tidak  dapat  terurai  secara  hayati  ini akan  menjadi  limbah  yang  merusak lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan  data  dan prototype produk
karet  yang  memiliki  sifat  terbaik  dan berkualitas tinggi yang berguna bagi industri produk karet alam di masa mendatang.

## BAHAN DAN METODE
Bahan  yang  digunakan  yaitu  lateks karet alam yang diperoleh dari CV. Anugerah Bumi  Sejahtera, starch kulit  pisang  dan aquadest dari marketplace , Kalium persulfat (KPS) dan Ammonium persulfat (APS) dari PT Dira  Sonita,  surfaktan  non-ionik  yaitu hydrophilic polyethylene oxide dari CV. Eka Berkah  Pratama,  dan acrylate  acid  pure analysis dari  CV.  Kimia  ARD.  Alat  yang digunakan yaitu reaktor gelas ukuran 1,3 l, pentiter  asam  akrilat  dan  inisiator, glass plate , hot  plate ,  tabung  N   serta  peralatan 2 pendukung  aliran  gas,  alat  FTIR  ( Fourier Transform  Infrared ) spectroscopy merek Nicolet  iS5 spectrometer  (Thermo  Scientific) dengan  panjang  gelombang  500  and  4000 -1 cm ,  dan  alat  SEM  ( Scanning  Electron Microscope ) JEOL JSM 6510 LA.
Penelitian  dilakukan  dengan  studi eksperimen  di  Laboratorium  Jurusan Teknik  Kimia  Universitas  Sriwijaya  dan Laboratorium Pusat Penelitian Karet Bogor. Variabel  bebas  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  rasio  bahan  baku (lateks),  inisiator,  dan  temperatur  reaksi. Matriks  penelitian  yang  dilakukan  dapat dilihat pada Tabel 1.
Karakteristik Karet Alam Tergrafting Pati (starch) dari Kulit Pisang yang Dimodifikasi dengan Asam Akrilat (NR-g-St/AA)
Tabel 1. Matriks  penelitian  variasi  rasio  bahan  baku  ( starch :  lateks),  jenis  inisiator,  dan temperatur reaksi Table 1. Research  matrix  of  raw  material  ratio  variation  (starch:  latex),  type  of  initiator,  and reaction temperature
Proses  penelitian  diawali  dengan memodifikasi starch (Liu et al., 2008) sebagai berikut: starch kulit  pisang  basis  kering dibentuk  suspensi  6%  (b/v)  dengan menggunakan aquadest dan  memanaskan starch tersuspensi tersebut pada suhu 80°C selama 30 menit di bawah atmosfer nitrogen. Selanjutnya,  sebanyak  6  ml  asam  akrilat
dicampurkan  ke  dalam starch tergelatinasi diikuti  0,2  gr  inisiator  yang  dilarutkan dengan 4 ml air yang diteteskan sedikit demi sedikit  dengan  pentiter.  Suhu  tetap  dijaga 80°C  dan  terus  diaduk  selama  2  jam sehingga menghasilkan starch termodifikasi. Hasil starch termodifikasi  digunakan  pada tahap pencangkokan karet alam.
Komponen
Starch (g) Component
Tahap  pencangkokan  karet  alam (Riyajan  dan  Keawittarit,  2016)  dilakukan dengan  mencampurkan  lateks  dengan  2,8 ml  surfaktan  non-ionik,  air,  dan starch termodifikasi.  Lalu,  campuran  tersebut dipanaskan pada temperatur reaksi selama 3  jam  di  bawah  atmosfer  nitrogen.  Selama proses  pencangkokan , inisiator  diteteskan menggunakan  pentiter  sebanyak  1%  berat lateks  yang  dilarutkan  dengan  2%  air terhadap  berat  inisiator.  Selanjutnya, campuran dituangkan ke dalam glass plate dan didiamkan pada suhu ruang selama 3-4 hari  atau  hingga  sampel  kering  dan  padat. Sampel  kemudian  dicuci  dengan  air  panas
pada  suhu  100°C,  pencucian  dilakukan secara berulang dan dikeringkan dalam oven pada suhu 70°C selama 24 jam.
Pengujian  karakteristik  dilakukan dengan  analisa Fourier  Transform  Infrared (FTIR) spectroscopy untuk mengamati gugus fungsi yang terdapat pada produk, Scanning Electron Microscope (SEM) untuk mengamati morfologi produk, dan persen pencangkokan untuk  menyatakan  seberapa  besar  St/AA yang  tercangkok  dalam  rantai  utama  karet alam.  Persen  pencangkokan  ( grafting ) d i h i t u n g   m e n g g u n a k a n   p e r s a m a a n (Suhartini dan Nuryanthi , 2018):

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 1 menunjukkan hasil uji FTIR pada lateks karet alam (NR) dan NR-g-St/AA. Spektrum FTIR NR mengidentifikasi adanya puncak  yang  muncul  dengan  bilangan gelombang  yang  dimiliki  gugus  C-H,  C=C, CH bend ,  CH bend ,  dan  C-CH.  Spektrum 3 2 FTIR  NR-g-St/AA  menunjukkan  adanya gugus lain yang muncul yaitu gugus fungsi
eter  dari starch yang  digambarkan  oleh puncak  pada  bilangan  gelombang  1078,17
-1
- 1 -1 cm ;  1075,19  cm ;  1079,26  cm ;  1083,00
-1 -1
cm ; 1081,46 cm  yang merupakan bilangan gelombang  untuk  gugus  C-O-C.  Puncak
-1
pada  bilangan  gelombang  1726,12  cm ;
-1 -1 -1
1717,45  cm ;  1712,84  cm ;  1731,68  cm ;
-1 dan  1728,90  cm   teridentifikasi  pada  hasil spektrum  di  mana  gelombang  ini  dimiliki oleh gugus C=O dari asam akrilat.
Gambar 1. Spektrum FTIR NR-g-St/AA (1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5; 1:3) Figure 1. FTIR Spectrum of NR-g-St/AA (1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5; 1:3)
Keberhasilan  proses  pencangkokan starch ke  dalam  karet  alam  diidentifikasi dengan  adanya  bilangan  gelombang  dari ikatan  yang  menghubungkan  karet  alam dengan starch termodifikasi,  ikatan  ini merupakan ikatan eter yang terbentuk jika proses pencangkokan berhasil (Chalid et al., 2018).  Munculnya  puncak  gelombang  ini menunjukkan  bahwa  terbentuknya  ikatan eter  pada  NR-g-St/AA  merupakan  bukti keberhasilan proses pencangkokan. Riyajan dan Keawittarit (2016) dalam penelitiannya membuktikan  bahwa  munculnya  bilangan gelombang  yang  mengidentifikasi  gugus fungsi  dari starch termodifikasi  juga m e n u n j u k k a n   k e b e r h a s i l a n   p r o s e s pencangkokan starch pada karet alam.
Spektrum  FTIR  dari  ke-5  sampel ditunjukkan  pada  Gambar  2.  Perbedaan yang  mencolok  terlihat  pada  puncak gelombang  yang  mengidentifikasi  C=O dimana  semakin  besar  jumlah  lateks  yang digunakan  maka  puncak  gugus  C=O  akan terlihat  lebih  tajam  hingga  mencapai  titik optimumnya. Titik optimum ditentukan dari
sampel  yang  memiliki  puncak  gugus  C=O paling tajam dari ke lima sampel yang diuji. Puncak tersebut akan kembali melebar atau memiliki  intensitas  penyerapan  yang menurun  ketika  rasio  perbandingan  yang digunakan  telah  melebihi  titik  optimum tersebut, hal ini terjadi kemungkinan karena asam  akrilat  yang  digunakan  pada  setiap sampel memiliki jumlah yang sama sehingga pada rasio perbandingan bahan baku yang besar,  jumlah  gugus  C=O  pada  sampel memiliki  populasi  yang  sangat  sedikit dibandingkan dengan gugus fungsi lainnya yang  dimiliki starch dan  karet  alam, sehingga  vibrasi  gugus  C=O  yang  terbaca oleh alat FTIR sangat lemah. Dari spektrum FTIR  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  puncak C=O  tertajam  dimiliki  oleh  spektrum  FTIR NR-g-St/AA  dengan  rasio  bahan  baku  1:2. I n t e n s i t a s   p e n y e r a p a n   F T I R menggambarkan  seberapa  cocok  vibrasi yang  diberikan  sampel  dengan  vibrasi natural  dari  gugus  tertentu  (Bhuyar  et  al., 2019).   Gugus C=O merupakan gugus yang mengidentifikasi bahwa adanya asam akrilat yang tercangkok pada rantai utama karet.

## Gambar 2. Spektrum FTIR NR-g-St/AA dengan variasi rasio bahan baku
Figure 2. FTIR spectrum of NR-g-St/AA samples with variation of raw material ratio
Asam  akrilat  digunakan  sebagai monomer  untuk starch termodifikasi, jumlah asam akrilat yang digunakan setiap variasi  rasio  bahan  baku starch :lateks adalah sama yaitu sebanyak 24% dari berat pati.  Sehingga  pada  sampel  1:1  puncak gugus C=O tidak begitu terlihat karena pada kondisi ini asam akrilat yang ditambahkan tergolong berlebih untuk 20 gr kadar karet kering  (KKK),  penambahan  monomer  asam akrilat  yang  berlebihan  memungkinkan
u n t u k   t e r j a d i n y a   h o m o p o l i m e r i s a s i monomer  dimana  asam  akrilat  akan m e m b e n t u k   p o l i a s a m a k r i l a t   d a n menurunkan  persen  pencangkokan  pada rantai utama karet (Puspitasari et al., 2016).
Pada variasi 1:2,5 jumlah lateks yang digunakan  berlebih  sehingga  konsentrasi asam  akrilat  yang  terukur  juga  ikut menurun karena jumlah asam akrilat yang digunakan pada setiap sampel adalah sama.

## Karakteristik Karet Alam Tergrafting Pati (starch) dari Kulit Pisang yang Dimodifikasi dengan Asam Akrilat (NR-g-St/AA)
Pada  variasi  sampel  1:3  puncak  C=O  tidak muncul  karena  jumlah  gugus  C=O  pada sampel sangat sedikit dibandingkan dengan keberadaan gugus lain yang dimiliki starch dan karet sehingga vibrasi gugus C=O tidak terbaca oleh alat FTIR. Hal yang sama terjadi p a d a   p u n c a k   b i l a n g a n   y a n g menggambarkan gugus C-O-C milik starch . Semua spektrum FTIR menampilkan adanya puncak  C-O-C  yang  teridentifikasi  yang menandakan  bahwa  proses  pencangkokan berhasil dilakukan.
Perbedaan  terletak  pada  intensitas masing-masing  puncak  yang  dihasilkan. Intensitas penyerapan tertinggi berada pada spektrum  FTIR  NR-g-St/AA  (1:2).  Puncak yang  dihasilkan  pada  spektrum  FTIR  ini jauh  lebih  tajam  dibandingkan  yang  lain. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, variasi rasio  bahan  baku  akan  memengaruhi jumlah  ikatan  yang  dimiliki  suatu  gugus pada bilangan gelombang tertentu. Jumlah ikatan  suatu  gugus  ditandai  dengan  besar atau  kecilnya  intensitas  penyerapan. Semakin besar rasio yang digunakan maka intensitas penyerapan yang dihasilkan akan semakin  besar  hingga  mencapai  titik optimum  rasio  bahan  baku,  selanjutnya akan mengalami pelebaran dan penurunan intensitas  penyerapan  ketika  rasio  bahan baku  yang  digunakan  melebihi  titik
optimum  tersebut  (Susmanto  et  al.,  2021). Rasio  bahan  baku  terhadap  lateks  yang optimum berdasarkan hasil spektrum FTIR yaitu pada sampel 1:2.
Pencangkokan starch ke  karet  alam telah  dilakukan  dengan  variasi  inisiator. Spektrum  FTIR  gugus  fungsi  dari natural rubber (NR),  NR-g-St/AA  (KPS),  dan  NR-g- St/AA  (APS)  ditampilkan  pada  Gambar  3. Spektrum  FTIR  menunjukkan  adanya p e r u b a h a n   p u n c a k   p a d a   b i l a n g a n g e l o m b a n g   y a n g   m e n g i d e n t i f i k a s i keberadaan  gugus  fungsi  C=C  yang merupakan  puncak  khusus  yang  dimiliki karet  alam,  dimana  pada  karet  alam  yang telah termodifikasi tidak ada lagi gugus C=C karena  telah  terputus  dan  terikat  dengan rantai monomer dan polimer lainnya. Rantai polimer NR akan menjadi rantai utama atau backbone tempat dimana gugus-gugus dari starch dan asam akrilat tercangkok (Chalid et  al.,  2020;  Meimoun  et  al.,  2021).  Gugus fungsi  C=C  ditunjukkan  pada  bilangan
-1 gelombang  1646,25  cm   pada  spektrum FTIR NR. Untuk spektrum FTIR NR-g-St/AA (KPS)  menunjukkan  adanya  puncak gelombang baru yang muncul pada bilangan -1
-1
gelombang  1716,82  cm   dan  1078,17  cm yang  masing-masing  mengidentifikasi adanya C=O dan C-O-C.
Gambar 3. Spektrum FTIR NR; NR-g-St/AA (KPS); NR-g-St/AA (APS) Figure 3. FTIR Spectrum of NR; NR-g-St/AA (KPS); NR-g-St/AA (APS)
Spektrum  FTIR  NR-g-St/AA  (APS) juga menunjukkan hasil yang sama. Puncak yang  mengidentifikasi  keberadaan  gugus fungsi  asam  akrilat  dan starch juga ditemukan pada spektrum FTIR-nya. Gugus fungsi  C=O  ditemukan  pada  gelombang -1 1712,77  cm   dan  gugus  fungsi  C-O-C
-1 ditemukan  pada  gelombang  1079,03  cm . Hal  ini  menandakan  bahwa  proses pencangkokan  menggunakan  inisiator  APS juga  berhasil  dilakukan.  Meskipun spektrum  FTIR  NR-g-St/AA  (KPS)  dengan NR-g-St/AA  (APS)  menunjukkan  adanya gugus  fungsi  yang  sama,  namun  terdapat

## Sari, Selpiana, Susmanto, Khalisa, dan Maisyaroh
sedikit perbedaan pada bilangan gelombang dan intensitasnya. Adanya perubahan pada intensitas  dan  posisi  puncak  mengindikasi adanya  interaksi  molekular  antara  gugus fungsi  NR  dan  St/AA  yang  muncul  selama reaksi berlangsung yang disebabkan adanya inisiator  (Chalid  et  al.,  2020).  Perubahan intensitas terhadap puncak gugus CH  dan 2 CH   juga  terjadi,  dimana  puncak  yang 3 dihasilkan  pada  NR-g-St/AA  (KPS/APS) menunjukkan persen transmisi lebih tinggi dibandingkan  NR.  Persen  transmisi  yang rendah  pada  puncak  gelombang  tertentu menggambarkan bahwa dalam sampel yang diuji  terdapat  populasi  ikatan  yang  tinggi dari suatu gugus pada bilangan gelombang tersebut, yang memiliki energi vibrasi yang sesuai dengan cahaya yang datang (Bhuyar et al., 2019).
Gambar  4(a)  menunjukkan  puncak -1
-1 pada  1716,82  cm ,  1712,77  cm ,  dan - 1 1646,25  cm ,  yang  masing-masing mengindikasi  adanya  gugus  C=O  pada sampel  NR-g-St/AA  (KPS/APS)  dan  gugus C=C milik NR. Perubahan yang sangat jelas terlihat  antara  spektrum  NR  dan  NR-g- St/AA adalah hilangnya puncak gugus C=C dan  munculnya  puncak  gugus  C=O  pada spektrum  FTIR  NR-g-St/AA.  Hal  ini  terjadi karena adanya gugus lain yang terikat pada rantai utama karet setelah melewati proses pencangkokan.  Gugus  ini  didapatkan  dari monomer  asam  akrilat  yang  digunakan. Hilangnya  puncak  yang  mengidentifikasi
adanya  C=C  pada  spektrum  FTIR  NR-g- St/AA disebabkan karena pada saat reaksi pencangkokan  berlangsung,  ikatan  C=C pada rantai utama karet akan terlepas dan membentuk  ikatan  cabang  dengan  rantai- rantai  monomer  lainnya,  sehingga  terjadi pergantian  ikatan  dari  C=C  menjadi  C-C. Pemutusan  ikatan  C=C  diawali  dengan adanya  spesies  radikal  bebas  dari  inisiator yang  menyerang  ikatan  rangkap  C=C sehingga ikatan terputus dan menciptakan sisi  aktif  dari  ikatan  C-C,  ikatan  aktif  ini bersifat tidak stabil dan kemudian menarik dan  mengikat  monomer  lainnya  sehingga terjadi ikatan cabang.
Pergantian  ikatan  ini  melibatkan transfer proton yang mengubah ikatan C-H menjadi  ikatan  -CH .  Puncak  gugus  C=O 2 pada  spektrum  FTIR  NR-g-St/AA  juga menunjukkan  perbedaan  pada  posisi bilangan gelombang dan intensitasnya. Hal ini disebabkan oleh interaksi molekular yang terjadi  akibat  pengaruh  dari  perbedaan inisiator.    Gambar  4(b)  menunjukkan adanya  gugus  C-O-C  yang  muncul  pada -1 bilangan  gelombang  1078,17  cm   dan -1 1079,03  cm   pada  spektrum  FTIR  NR-g- St/AA. Terdapat perbedaan intensitas yang jelas  antara  puncak  C-O-C  pada  spektrum FTIR  NR-g-St/AA  (KPS)  dan  FTIR  NR-g- St/AA  (APS),  dimana  puncak  yang dihasilkan  oleh  NR-g-St/AA  (APS)  lebih tajam.
Gambar 4. (a)  Spektrum  FTIR  yang  menunjukkan  puncak  untuk  gugus  fungsi  C=O  pada sample  NR-g-St/AA  dengan  inisiator  KPS  dan  sample  NR-g-St/AA  dengan inisiator APS, (b) spektrum FTIR yang menunjukkan puncak untuk gugus fungsi C-O-C pada sample NR-g-St/AA dengan inisiator KPS dan sample NR-g-St/AA dengan inisiator APS
Figure 4. (a) FTIR spectra that shows peak for C=O functional group for NR-g-St/AA (KPS) and NR-g-St/AA (APS) samples, (b). FTIR spectra that shows peak for C-O-C functional group for NR-g-St/AA (KPS) and NR-g-St/AA (APS) samples
Karakteristik Karet Alam Tergrafting Pati (starch) dari Kulit Pisang yang Dimodifikasi dengan Asam Akrilat (NR-g-St/AA)
Puncak  C=O  yang  dihasilkan  pada percobaan menggunakan inisiator APS juga t e r l i h a t   l e b i h   t a j a m   d i b a n d i n g k a n menggunakan  insiator  KPS.  Puncak  yang tajam  atau  persen  transmisi  yang  rendah menggambarkan  intensitas  penyerapan yang tinggi, artinya semakin besar intensitas penyerapan pada suatu bilangan gelombang maka semakin banyak atau besar populasi ikatan  gugus  tertentu  pada  bilangan gelombang  tersebut.  Menurut  Rudin  et  al. ( 2 0 1 3 )   p e m i l i h a n   i n i s i a t o r   d a l a m polimerisasi  bergantung  pada  dua  faktor, yaitu  kelarutan  inisiator  tersebut  di  dalam pelarut  dan  temperatur  dekomposisinya. Inisiator  diharapkan  memiliki  kelarutan yang  besar  terhadap  solven  dan  memiliki temperatur  dekomposisi  yang  sama  atau lebih  rendah  dengan  titik  didih  solven. Semakin tinggi kelarutan inisiator terhadap pelarutnya,  semakin  efektif  inisiator tersebut akan bekerja.
Berdasarkan sifat fisik yang dimiliki oleh  APS  dan  KPS  menunjukkan  bahwa insiator APS memiliki kelarutan lebih tinggi dibandingkan KPS, yaitu sebesar 85 g/100 ml  H O  pada  25°C  sedangkan  KPS  sebesar 2 4,49  g/100  ml  H O  pada  25°C.  APS  juga 2 memiliki  berat  molekul  yang  lebih  kecil dibandingkan  KPS,  yaitu  sebesar  228,18 g/mol (PeroxyChem, 2021). Artinya, dengan massa  inisiator  yang  sama,  inisiator  APS akan  menghasilkan  jumlah  molekul  lebih banyak dibandingkan insiator KPS sehingga inisiator  APS  akan  bereaksi  lebih  banyak
pada  saat  inisiasi  berlangsung  dan menghasilkan  interaksi  molekular  yang berbeda pula. Pada temperatur yang sama, inisiator  APS  lebih  mudah  terdekomposisi dibandingkan  dengan  inisiator  KPS. Inisiator  akan  menciptakan  sisi  aktif  dari rantai  karet  alam  sehingga  dapat  terjadi reaksi  dengan  monomer  lainnya.  Ketika larutan  inisiator  dipanaskan,  maka  akan terbentuk  radikal  bebas  yang  akan mengawali  proses  polimerisasi,  sehingga heat  capacity dari  masing-masing  inisiator akan memengaruhi efektivitas dari inisiator itu sendiri.
Heat  capacity dari  APS  diketahui lebih  rendah  dibandingkan heat  capacity dari  KPS  yaitu  sebesar  0,994  cal/g°C sedangkan  KPS  sebesar  0,996  cal/g°C sehingga  inisiator  APS  lebih  mudah  untuk membentuk  radikal  bebas  dibandingkan dengan  KPS  (PeroxyChem,  2021).  Dari faktor-faktor  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  kondisi  operasi  yang  sama insiator APS akan bekerja lebih baik dengan menciptakan radikal bebas yang lebih cepat dan lebih banyak. Semakin banyak radikal bebas yang terbentuk maka semakin banyak pula monomer yang dapat tercangkok pada rantai  utama  karet  alam,  sehingga  proses pencangkokan  akan  menjadi  lebih  efektif. Oleh  karena  itu  pada  gugus-gugus  yang tercangkok  seperti  C=O  dan  C-O-C dihasilkan  puncak  yang  lebih  tajam  pada proses  pencangkokan  menggunakan  APS dibandingkan menggunakan KPS.
Gambar 5. Spektrum FTIR NR-g-St/AA dengan temperatur reaksi 60°C, 70°C, dan 80°C pada inisiator KPS
Figure 5. FTIR Spectrum with variation of reaction temperature 60°C, 70°C, and 80°C in PPS
Sari, Selpiana, Susmanto, Khalisa, dan Maisyaroh
Variasi lain yang dilakukan adalah v a r i a s i   t e m p e r a t u r   p a d a   p r o s e s pencangkokan starch ke  karet  alam. Variasi temperatur yang digunakan adalah 60 ℃ , 70 ℃ , dan 80 ℃ . Spektrum FTIR yang dilakukan  pada  ketiga  sampel  tersebut terlihat  pada  Gambar  5.  Spektrum  FTIR tersebut  menunjukkan  gugus  C=O  yang dimiliki  oleh  ketiga  sampel  dengan  nilai intensitas yang semakin menurun seiring d e n g a n   p e n a m b a h a n   t e m p e r a t u r pencangkokan.  Gugus  C=O  merupakan gugus  yang  menunjukkan  adanya keberadaan asam akrilat pada sampel dan menandakan bahwa proses pencangkokan berhasil  dilakukan.  Asam  akrilat merupakan  monomer  yang  digunakan dalam starch termodifikasi. Nilai intensitas yang  semakin  menurun  menandakan bahwa  banyaknya  populasi  ikatan  suatu gugus tertentu, salah satunya adalah C=O.
Sama  halnya  dengan  gugus  C-O-C  yang merupakan  gugus  yang  menunjukkan adanya starch .
Berdasarkan  spektrum  FTIR  pada Gambar  6,  ketajaman  puncak  C-O-C semakin  menajam  seiring  dengan kenaikan  temperatur,  yang  artinya  pada t e m p e r a t u r   8 0 ℃ ,   i n t e n s i t a s transmitansinya  adalah  yang  paling rendah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  tinggi  temperatur,  maka  jumlah starch yang  dicangkok  akan  semakin banyak.  Penurunan  nilai  transmitansi disebabkan  karena  kenaikan  temperatur akan  memengaruhi  dekomposisi  kedua i n i s i a t o r   s e h i n g g a   m e n g h a s i l k a n peningkatan  jumlah  radikal  bebas,  laju polimerisasi, dan pencangkokan.
Gambar 6. (a)  Spektrum  FTIR  yang  menunjukkan  puncak  untuk  gugus  fungsi  C=O  pada sample NR-g-St/AA dengan variasi temperatur reaksi, (b) spektrum FTIR yang menunjukkan  puncak  untuk  gugus  fungsi  C-O-C  pada  sample  NR-g-St/AA dengan variasi temperatur reaksi
Figure 6. (a) FTIR spectrum that shows peak for functional group C=O for NR-g-St/AA samples with  reaction  temperature  variation ,  ( b)  FTIR  spectrum  that  shows  peak  for functional group C-O-C for NR-g-St/AA samples with reaction temperature variation
Studi  kompatibilitas  antara starch dan  NR  dilakukan  dengan  menggunakan analisa  SEM  untuk  mengamati  perilaku morfologi  pada  permukaan  NR-g-St/AA. Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa partikel dari starch telah  terdispersi  secara  baik  ke dalam  matriks  NR.  Hal  ini  dibuktikan dengan ukuran partikel-partikel starch yang sangat  kecil  dan  hanya  sedikit  partikel- partikel starch yang  tampak  pada permukaan  sampel.  Ukuran  granula partikel starch yang  muncul  di  permukaan yaitu  4,419  nm  dan  2,542  nm,  ukuran  ini
jauh  lebih  kecil  dibandingkan  ukuran granula bubuk starch yaitu berkisar antara 5-20 nm (Liu et al., 2008). Ukuran granula starch yang  kecil  ini  membuktikan  bahwa kondisi  operasi  (T=  80°C)  pada  proses preparasi starch termodifikasi  merupakan kondisi operasi yang baik.
Semakin kecil ukuran granula starch , semakin  mudah  untuk starch tercangkok pada  rantai  utama  karet.  Hasil  SEM menunjukkan  terdapat  beberapa  gap  dan retakan pada permukaan sampel. Gap dan
Karakteristik Karet Alam Tergrafting Pati (starch) dari

## Kulit Pisang yang Dimodifikasi dengan Asam Akrilat (NR-g-St/AA)
retakan  terjadi  karena  lemahnya  interaksi interfacial  antara starch dan  NR  (Chalid  et al.,  2020;  Meimoun  et  al.,  2021).  Interaksi interfacial  dari  dua  material  ini  dapat memengaruhi mechanical  properties dari komposit  NR-g-St/AA  (Liu  et  al.,  2008). Meskipun  masih  terdapat  gap  dan  retakan
p a d a   p e r m u k a a n   s a m p e l ,   n a m u n permukaan yang lain yang dihasilkan cukup rata  dan  membuktikan  bahwa  proses pencangkokan dan interaksi interfacial dua material telah terjadi dengan cukup baik (Liu et al., 2008; Chalid et al.,2020).
Gambar 7. Hasil analisa SEM NR-g-St/AA (KPS, 60 ℃ , 1:1) perbesaran x500 Figure 7. SEM analysis results NR-g-St/AA (KPS, 60 ℃ , 1:1) with x500 magnification
Gambar 8 menunjukkan bahwa pada variasi  APS  1:2  memiliki  distribusi starch yang  merata  namun  morfologi  permukaan cukup bergelombang. Salah satunya bentuk morfologi  yang  terlihat  adalah  bentuk granular  yang  merupakan  bentuk  dari partikel starch  powder .  Granular  yang terbentuk  berukuran  2-3  nm,  berdasarkan Liu et al. (2008) ukuran tersebut lebih kecil dibandingkan  dengan  ukuran  asli starch powder sebelum  dicampur  maupun  diberi perlakuan  yaitu  sebesar  5-20  nm.  Hal  ini disebabkan karena adanya proses glatinasi
starch yang baik sehingga terjadi pelunakan dan  difusi  pada starch tergelatinasi  yang memudahkan starch untuk tercangkok pada karet (Liu et al., 2008). Pada sampel tersebut tidak  terlihat  bentuk  retakan  pada permukaan.  Hal  ini  menandakan  bahwa u n s u r - u n s u r   p a d a   s a m p e l   t e l a h menghasilkan  interaksi  interfacial  yang cukup  baik  sehingga  selanjutnya  dapat menghasilkan mechanical  properties yang lebih baik (Chalid et al., 2020).
Gambar 8. Hasil analisa SEM NR-g-St/AA (APS, 60°C, 1:2) perbesaran x500 Figure 8. SEM analysis results NR-g-St/AA (APS, 60°C, 1:2) with x500 magnification
Sari, Selpiana, Susmanto, Khalisa, dan Maisyaroh
Penggunaan  jenis  inisiator  yang berbeda  menghasilkan  morfologi  yang berbeda pula. Gambar 9 menunjukkan pada sampel dengan menggunakan inisiator APS, permukaan  yang  dihasilkan  tidak  memiliki permukaan  yang  retak  dan  gap.  Hal  ini menandakan  bahwa  proses  pencangkokan yang  terjadi  pada  sampel  dengan  inisiator
APS lebih baik dibandingkan menggunakan KPS.  Modifikasi  karet  alam  dilakukan dengan proses pencangkokan menggunakan inisiator kalium persulfat sebanyak 1% dari
o berat  lateks  pada  suhu  60 C.  Variasi terhadap  rasio  bahan  baku starch :lateks dilakukan  untuk  melihat  pengaruhnya terhadap NR-g-St/AA hasil pencangkokan.
Gambar 9. (a) Hasil analisa SEM NR-g-St/AA (APS) , (b) Hasil analisa SEM NR-g-St/AA (KPS) Figure 9. (a) SEM result of NR-g-St/AA (APS), (b) SEM result of NR-g-St/AA (KPS)
Analisa  persen  pencangkokan dilakukan  pada  sampel  NR-St/AA  dengan inisiator  KPS  dan  direaksikan  pada O temperatur  60 C.  Berdasarkan  persen pencangkokan  yang  didapat  diketahui bahwa  semakin  besar  jumlah  lateks  maka semakin sedikit St/AA yang tercangkok. Hal ini terjadi karena pada konsentrasi NR yang relatif  tinggi  memungkinkan  terjadinya kompetisi reaksi antara rekombinasi sesama radikal  polimer  karet  dan  reaksi  radikal St/AA  dengan  radikal  polimer  karet  yang cukup  besar.  Dalam  kasus  ini,  ketika konsentrasi radikal polimer karet jauh lebih banyak  dibandingkan  radikal  St/AA,  maka rekombinasi  sesama  radikal  polimer  akan
lebih  dominan,  sehingga  rantai  polimer kembali  menjadi  stabil  dan  susah  untuk dicangkok.  Akibatnya  lebih  banyak terbentuk  homopolimer  (poliisoprena)  dari pada pencangkokan (Zainuddin et al., 2001). Persen  pencangkokan  tertinggi  terdapat pada sampel dengan rasio starch :lateks 1:1 sebesar  130,27%.  Penelitian  sebelumnya oleh  Zainuddin  et  al.  (2001)  tentang modifikasi karet alam juga mendapati nilai persen grafting lebih dari 100%, nilai persen grafting  yang  melebihi  100%  ini  terjadi karena  adanya  penambahan  asam  akrilat pada  setiap  sampel  sehingga  menambah bobot dari sampel tersebut.
o Tabel 2. Hasil persen pencangkokan variasi rasio starch :lateks (KPS, 60 C)
o
Table 2. Grafting percent yield of starch:latex ratio variation (KPS, 60 C)
Karakteristik Karet Alam Tergrafting Pati (starch) dari Kulit Pisang yang Dimodifikasi dengan Asam Akrilat (NR-g-St/AA)

## KESIMPULAN
Semakin  besar  rasio  bahan  baku yang  digunakan  maka  puncak  FTIR  yang dihasilkan  akan  semakin  tajam  sampai mencapai  titik  optimum,  selanjutnya  akan mengalami  pelebaran  ketika  rasio  bahan baku  yang  digunakan  melebihi  titik optimumnya.  Rasio  bahan  baku  terbaik yaitu  1:1  pada  penggunaan  inisiator  KPS, dan  1:2  pada  penggunaan  inisiator  APS. Inisiator APS bekerja lebih baik pada kondisi operasi  yang  telah  ditetapkan  karena memberikan  hasil  FTIR  dengan  intensitas penyerapan  gugus  fungsi  yang  lebih  tinggi dibandingkan  inisator  KPS.  Inisiator  APS j u g a   m e n g h a s i l k a n   s a m p e l   d e n g a n permukaan tanpa retakan dan gap. Semakin tinggi  temperatur  pencangkokan  maka intensitas penyerapan pada hasil FTIR yang dihasilkan  akan  semakin  besar  hingga mencapai  titik  optimumnya,  temperatur yang  terlalu  tinggi  akan  menyebabkan kopolimerisasi  akan  terdekomposisi sehingga  dapat  berpengaruh  untuk menurunkan  persen  pencangkokan. Temperatur  optimum  pada  penelitian  ini adalah 80°C.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  ucapkan  terima  kasih  kepada semua  pihak  yang  telah  membantu terutama kepada Universitas Sriwijaya yang telah  membiayai  penelitian  ini  melalui Anggaran  DIPA  Badan  Layanan  Umum Universitas  Sriwijaya  No.  SP  DIPA- 023.17.2.677515/2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistika.  (2022).  Statistik Hortikultura  2021.  Diakses  dari https://www.bps.go.id/publication/2 022/06/08/44e935e8c141bcb37569 a e d 3 / s t a t i s t i k - h o r t i k u l t u r a -
2021.html
Bergel, B. F., Leite Araujo, L., dos Santos da Silva, A. L., & Campomanes Santana, R. M. (2020). Effects of silylated starch structure  on  hydrophobization  and m e c h a n i c a l   p r o p e r t i e s   o f thermoplastic starch foams made from potato starch. Carbohydrate Polymers , 2 4 1 ,   1 1 6 2 7 4 .   D o i : 10.1016/j.carbpol.2020.116274.
Bhuyar,  P.,  Tamizi,  N.  A.,  Rahim,  M.  H., Maniam, G. P., & Govindan, N. (2019). Effect  of  ultraviolet  light  on  the degradation  of  low-density  and  high- density  polyethylene  characterized  by the  weight  loss  and  FTIR. Maejo International  Journal  of  Energy  and Environmental  Communication ,  1(2):
2 6
– 3 1 . D o i :
10.54279/mijeec.v1i2.244915.
Chalid, M., Husnil, Y. A., Puspitasari, S., & Cifriadi,  A.  (2020).  Experimental  and modelling study of the effect of adding starch-modified natural rubber hybrid to the vulcanization of sorghum fibers- filled natural rubber. Polymers , 12(12):
3017. Doi: 10.3390/polym12123017
Chalid, M., Putranto, B. D., Alfiando, M. A. Y., Desfrandanta, J., & Agita, A. (2018). Study on grafting of starch on natural rubber  latex  via  GDEP  method. Proceeding  of  the  4th  International Symposium  on  Applied  Chemistry,
I S A C   2 0 1 8 ( A I P   C o n f e r e n c e Proceedings  Vol.  2024).  American Institute  of  Physics  Inc.  Doi: 10.1063/1.5064352.
Handayani,  H.,  Faturrohman,  M.  I.,  & Kuncoro, I. (2011). Karakteristik sifat fisik dan ketahanan terhadap minyak dari  karet  alam  epoksi. Jurnal Penelitian  Karet ,  29(1):  49-62.  Doi:
10.22302/ppk.jpk.v29i1.111.
Koshy,  T.  M.,  Gowda  D.  V.,  Tom,  S., Karunakar, G., Srivastava, A., & Moin, A.  (2016).  Polymer  grafting. American Journal of Pharmatech Research . 6(2): 1-14.
Lele,  V.,  &  Niju,  H.  (2021).  Graft copolymerisation  of  acrylic  acid  onto starch  and  a  study  of  its  grafting parameters. Journal  of  Scientific Research, 65(2):  157–160.  Doi: 10.37398/JSR.2021.650230.
Liu, C., Shao, Y., & Jia, D. (2008). Chemically modified  starch  reinforced  natural rubber  composites. Polymer ,  49(8): 2 1 7 6 - 2 1 8 1 . D o i : 10.1016/j.polymer.2008.03.005.
Mark,  J.  E.,  Erman,  B.,  &  Roland,  C.  M. (2013 ). The Science and Technology of Rubber  Fourth  Edition .  Boston: Academic Press
Meimoun, J., Wiatz, V., Loup, R. S., Parcq, J., Favrelle,  A.,  Bonnet,  F.,  &  Zinck,  P. (2021). Modification of starch by graft copolymerization.  Diakses  dari https://hal.archives-ouvertes.fr/hal- 01779872.
Méité,  N.,  Konan,  L.  K.,  Tognonvi,  M.  T., Doubi,  B.  I.  H.  G.,  Gomina,  M.,  & Oyetola, S. (2021). Properties of hydric and biodegradability of cassava starch- based  bioplastics  reinforced  with t h e r m a l l y   m o d i f i e d   k a o l i n . Carbohydrate Polymers , 254: 117322. Doi: 10.1016/j.carbpol.2020.117322.
Melani,  A.,  Putri,  D.,  &  Robiah  (2019). Bioplastik  dari  pati  kulit  pisang  raja dengan  berbagai  bahan  perekat. Jurnal Distilasi, 4(2): 1-7.
PeroxyChem.  2021.  Persulfates  Technical I n f o r m a t i o n s .   D i a k s e s   d a r i https://www.peroxychem.com/produ c t s / p e r s u l f a t e s / p e r s u l f a t e s - technicalinformation
Puspitasari, S., Budianto, E., & Maspanger, D.  (2016).  Pengaruh  rasio  karet  alam terdeproteinisasi  dengan  monomer vinil terhadap karakteristik karet alam termoplastik. Jurnal  Penelitian  Karet , 3(1): 1-10.
Rebello, L. P. G., Ramos, A. M., Pertuzatti, P. B., Barcia, M. T., Castillo-Muñoz, N., & Hermosín-Gutiérrez, I. (2013). Flour of banana ( Musa AAA) peel as a source of antioxidant phenolic compounds. Food Research  International ,  55:  397-403. Doi: 10.1016/j.foodres.2013.11.039.
Riyajan,  S.  A.,  &  Keawittarit,  P.  (2016).  A novel  natural  rubber-graft-cassava starch foam for oil/gasohol absorption. Polym.  Int .,  65:  491-502.  Doi: 10.1002/pi.5062.
Rudin,  A.  (2013). The  Elements  of  Polymer Science and Engineering . Elsevier.
Sari,  T.  I.,  Saputra,  A.  H.,  Bismo,  S., Maspanger, D. R., & Cifriadi, A. (2015). The  effect  of  styrene  monomer  in  the graft  copolymerization  of  acrylonitrile onto  deproteinized  natural  rubber. International  Journal  of  Technology , 6 ( 7 ) :   1 1 6 4 - 1 1 7 3 .   D o i : 10.14716/ijtech.v6i7.1266.
Setiawati, D. R, Sinaga, A. R, & Dewi, T. K.
(2013).  Proses  pembuatan  bioetanol dari kulit pisang kepok. Jurnal Teknik Kimia , 19(1): 9-15.
Simpson, R. B. (2002). Rubber Basics (1st Ed ed.) . Rapra Technology Limited.
Sondari,  D.,  Haryono,  A.,  Ghozali,  M., Randy, A., Suhardjo, K. A., Ariyadi, B.,
&  Surasno,  S.  (2010).  Pembuatan elastomer termoplastik menggunakan inisiator  potassium  persulfate  dan ammonium  peroxydisulfate. Jurnal Sains Materi Indonesia , 12(1): 41-45.
Karakteristik Karet Alam Tergrafting Pati (starch) dari Kulit Pisang yang Dimodifikasi dengan Asam Akrilat (NR-g-St/AA)
Suhartini,  M.,  &  Nuryanthi,  N.  (2018). Sintesis selulosa-g-asam akrilat-stiren sebagai  adsorben  ion  logam. Jurnal Sains  Materi  Indonesia ,  18(3):
1 0 1 – 1 0 8 . D o i : 10.17146/jsmi.2017.18.3.4113
Susmanto,  P.,  Sari,  T.  I.,  Dahlan,  M.  H., Statiska,  I.  &  Syifa,  S.  A.  A.  (2021). Grafting  monomer  stirena  pada  karet alam  lateks  dengan  variasi  rasio kopolimerisasi dan temperatur. Jurnal Dinamika Penelitian Industri , 32(1): 55- 66.
Syafiq, M. A., Ihsan, M., Prisilia, A., Nugraha, B.  P.,  &  Sari,  T.  I.  (2019).  Modifikasi karet  alam  dengan  monomer  stirena sebagai  bahan  intermediet  pada aplikasi  produk  karet. Prosiding S e m i n a r   N a s i o n a l   A p p l i c a b l e Innovation  of  Engineering  and  Science Research (AVoER) (pp. 58-66).
Witono,  J.,  Noordergraaf,  I.,  Heeres,  H.,  & J a n s s e n ,   L .   ( 2 0 1 2 ) .   G r a f t copolymerization  of  acrylic  acid  to cassava  starch—Evaluation  of  the influences of process parameters by an e x p e r i m e n t a l   d e s i g n   m e t h o d . Carbohydrate  Polymers ,  90(4):  1522- 1
5 2 9 . D o i :
10.1016/j.carbpol.2012.07.024.
Zainuddin,  Sudradjat,  A.,  &  Razzak,  M.  T.
( 2 0 0 1 ) .   M o d i f i k a s i   k a r e t   a l a m vulkanisasi  radiasi  menjadi  polimer hidrogel  dengan  teknik  radiasi.  2(2):
1 – 6 .   D i a k s e s   d a r i https://media.neliti.com/media/publ ications/272932-modifikasi-karet- alam-vulkanisasi-radias-84fc6245.pdf
Sari, Selpiana, Susmanto, Khalisa, dan Maisyaroh